(403) 



sur son aimantation ; ces details seront precieux aux per- 

 son nes qui voudront employer le fer coule a la construc- 

 tion de fortes machines magneto-electriques. 



Voici cette note : 



La fonte grise est la plus convenable pour faire des 

 aimants; la fonle blanche est trop fragile et la fonte de 

 premiere qualile ne donne que des resultats mediocres. 



La fonte acquiert, comme 1'acier, une force de coer- 

 cition magnetique par la trempe; et du degre de durete de 

 la trempe depend la persistance du magnetisme qu'on y 

 developpe. Un barreau trempe au rouge obscur s'aimante 

 puissamment, mais il perd tout son magnetisme en vingt- 

 quatre heures. Si la trempe se fait au rouge, les barreaux 

 non-seulement prennent une forte dose de magnetisme, 

 mais ils la conservent indefiniment. L'experience m'a fait 

 reconnaitre que la trempe a 1'eau pure n'est pas la meilleure 

 pour 1'objet en question. Parmi un grand nombre de sub- 

 stances essayees , le prussiale jaune de potasse m'a con- 

 stamment paru la plus favorable. Voici la maniere de pro- 

 ceder, lorsque les pieces sont de grande dimension : on 

 les chauffe au rouge dans un fourneau a vent, puis on les 

 extrait, une a la Ibis; on saupoudre les deux faces de la 

 lame, aux trois quarts de la longueur, avec du prussiate 

 pulverise, et on la plonge immediatement dans une grande 

 quantite d'eau froide , en agitant violemment. 



II est bon de donner aux lames de fonte un peu plus 

 d'epaisseur qu'on n'en donne aux lames d'acier; elles en 

 seront moins sujettes a se courber pendant la trempe, et 

 elles s'aimanteront plusavanlageusement. 



L'aimantation se fait le plus facilement et le plus 

 energiquement a 1'aide d'un electro-aimant en fer a clieval. 

 Celui que j'emploie est mis en activite a 1'aide de quatre ou 



